## UJI DAYA ADSORPSI ADSORBEN ARANG BIJI SALAK UNTUK MENJERAP METHYLEN BLUE
Retno Ambarwati Sigit Lestari , Rudi Firyanto, Hotmaria Sitompul Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Jl. Pawiyatan Luhur Bendhan Duwur Semarang 50236.
* Email: retnotengaran@gmail.com

## Abstrak
Zat  warna yang sering  digunakan pada industri tekstil  ialah methylene blue yang merupakan senyawa aromatik heterosiklik kationik. Konsentrasi methylene blue untuk nilai ambang batas yang diperbolehkan dalam perairan sekitar (5  – 10) mg/L. Bila tidak ada proses pengolahan limbah  terlebih  dahulu,  zat  warna  ini  dapat  menjadi  salah  satu  zat  pencemar  berbahaya. Limbah cair tersebut mengandung bahan-bahan berbahaya dan beracun yang keberadaannya dalam  perairan  dapat  menghalangi  sinar  matahari  menembus  lingkungan  akuatik,  sehingga mengganggu  proses-proses  biologis  yang  terjadi  di  dalamnya  serta  dampak  buruk  lainnya. Salah  satu  cara  untuk  menurunkan  konsentrasi  pencemar  pada  air  limbah  dapat  dilakukan dengan cara adsorpsi menggunakan adsorben. Adsorben dapat dibuat dari biomassa yang ada di lingkungan kita. Biji salak merupakan salah  satu bahan yang digunakan sebagai adsorben untuk menyerap methylen blue pada limbah industri garmen. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui potensi  arang biji salak yang diaktifkan secara kimia  dan fisika dalam menyerap methylene  blue  Sebelum  digunakan  sebagai  adsorben,  biji  salak  dipirolisis  menjadi  arang pada  suhu  300 0 C.  Arang  biji  salak  selanjutnya  diaktifkan  secara  fisika  dan  kimia.  Aktivasi secara  fisika  dilakukan  dengan  pemanasan  suhu  300 0 C,  sedangkan  aktivasi  secara  kimia dilakukan  dengan  perendaman  arang  biji  salak  dalam  larutan  KOH.  Dari  penelitian  didapat hasil  konsentrasi  KOH  optimum  5  M  dan  waktu  aktivasi  optimum  24  jam  dengan  kapasitas adsorpsi adsorben terhadap methylene blue sebesar 95,0616%..
Kata kunci : Adsorben arang biji salak, limbah industri tekstil, methylen blue

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  industri  saat  ini  mengalami kemajuan yang sangat pesat. Namun perkembangan  industri  yang  pesat  memberi dampak  pencemaran  terhadap  lingkungan, karena  industri  sebagian  besar  membuang limbah  cair  ke  perairan,  yang  salah  satunya limbah cair tekstil yang dibuang ke anak sungai yang  akan  bermuara  pada  sungai  (Supenah dkk.,  2015).  Bila  tidak  ada  proses  pengolahan limbah  terlebih  dahulu,  maka  zat  warna  ini dapat  menjadi  salah  satu  zat  pencemar berbahaya  (Silva  dkk.,  2019).  Limbah  industri tekstil  mengandung  zat  warna  dengan  kadar sekitar  (20  –  30  )  mg/L  sehingga  sukar  terurai secara  alami  serta  menyebabkan  terganggunya ekosistem  dalam  air.  Zat  warna  yang  sering digunakan  pada  industri  tekstil  ialah  methylene blue  yang  merupakan  senyawa  aromatik heterosiklik  kationik.  Konsentrasi  methylene blue untuk nilai ambang batas yang diperbolehkan  dalam  perairan  sekitar  (5  –  10) mg/L  (Falahiyah  dkk.,  2015).  Oleh  karena  itu, diperlukan  suatu  teknologi  yang  mampu mempercepat penguraian limbah zat warna.
Dalam  menanggulangi  masalah  limbah  zat warna  dalam  air  dapat  menggunakan  beberapa
metode seperti degradasi elektrokimia, pertukaran  ion,  adsorpsi,  filtrasi  membran, koagulasi  dan  flokulasi.  Adsorpsi  banyak digunakan  dalam  penanganan  ion  logam  berat. Adsorpsi memiliki banyak kelebihan diantaranya operasi sederhana, tingkat penyerapan  tinggi,  biaya  rendah,  dan  adsorben dapat digunakan kembali (Li dkk., 2020).
Adsorben yang baik harus memiliki spessifikasi,  seperti  luas  permukaan  spesifik yang besar, laju adsorpsi yang cepat, dan waktu kesetimbangan  yang  singkat  (Cai  dkk.,  2019). Arang  biomassa  memiliki  prospek  yang  baik sebagai  adsorben  yang  sangat  efisien,  karena harganya  yang  murah,  sumber  material  yang luas, dan kurangnya dampak ekologis.
Arang  biomassa  adalah  bahan  padat  dengan kandungan karbon tinggi, pada suhu pembakaran  di  bawah  700  ◦C  dengan  oksigen dalam jumlah terbatas. Biomassa, yang digunakan  sebagai  bahan  baku  untuk  produksi arang  biomassa,  biasanya  bersumber  dari serpihan kayu, batang tanaman, bangkai hewan, pupuk  kandang,  lumpur,  dan  daun  (Tan  dkk., 2017).  Arang  biomassa  memiliki  karakteristik yang menguntungkan, seperti struktur pori yang unik,  luas  permukaan  spesifik  yang  besar,
gugus  fungsi  aktif  permukaan  yang  kompleks, dan sifat kimia yang stabil (Xiao dkk., 2020).
Untuk  meningkatkan  karakteristik  adsorpsi arang  biomassa,  banyak  studi  modifikasi  yang berguna  telah  dilakukan  untuk  meningkatkan sifat  fisikokimia  yang  mempengaruhi  kapasitas adsorpsi  dan  selektivitas  terhadap  kontaminan. Sifat  fisikokimia  permukaan  yang  unik  dan struktur  pori  arang  biomassa  memainkan  peran penting  dalam  kemampuannya  untuk  menyerap logam  berat.  Struktur  arang  biomassa  yang berpori menghasilkan peningkatan energi permukaan  spesifik  dan  menyediakan  situs tambahan  yang  efektif  untuk  adsorpsi  logam berat  (Wang  dkk.,  2018).  Permukaan  arang biomassa kaya akan gugus fungsi, seperti gugus karboksil,  karbonil,  hidroksil,  dan  amino,  yang menunjukkan afinitas yang baik terhadap kation logam.  Selain  itu,  permukaan  arang  biomassa mencemari  komponen  mineral  yang  dapat meningkatkan kinerja adsorpsi, dan meningkatkan  kompleksasi  dan  co-presipitasi arang biomassa dan ion logam berat. Selain itu, banyaknya  muatan  negatif  pada  permukaan arang biomassa meningkatkan kapasitas pertukaran kationnya. Ion logam berat umumnya bermuatan positif, sehingga meningkatkan  daya  tarik  elektrostatik  arang biomassa ke ion logam berat dan memungkinkan karakteristik adsorpsi yang baik (Sizmur dkk., 2017).
Perbedaan  kondisi  pirolisis,  waktu  tinggal, bahan  baku,  dan  kadar  air,  sampel  arang biomassa  menunjukkan  keragaman  dalam distribusi  pori,  komposisi  unsur,  pH,  luas permukaan spesifik, kapasitas pertukaran kation,  gugus  fungsi  permukaan,  dan  sifat  fisik dan  kimia  lainnya  (Krutof  dkk.,  2020). Sejumlah  besar  penelitian  telah  menunjukkan bahwa  di  antara  banyak  faktor,  bahan  baku yang  digunakan  untuk  menyiapkan  suhu  arang biomassa  dan  pirolisis  memiliki  pengaruh paling signifikan terhadap sifat fisiko kimianya.
Unsur-unsur  penyusun  arang  biomassa terkait erat dengan bahan baku yang digunakan. Proporsi selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang ada  dalam  berbagai  bahan  baku  biomassa mempengaruhi komposisi unsur arang biomassa.  Secara  umum,  arang  biomassa terutama  terdiri dari  karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen,  dan  unsur-unsur  umum  lainnya,  di mana  karbon  membentuk  lebih  dari  50% (kecuali  arang  biomassa  yang  berasal  dari pupuk  kandang  dan  lumpur).  Nzediegwu  dkk. (2021) menggunakan tiga lignoselulosa (serbuk
gergaji, jerami kanola, dan jerami gandum) dan satu bahan baku non-lignoselulosa (pelet pupuk kandang)  dipirolisis  pada  suhu  yang  berbeda. Mereka  menemukan  bahwa  luas  permukaan spesifik, dipengaruhi bahan baku, yang terutama  disebabkan  oleh  perbedaan  selulosa dan  lignin  dalam  bahan  baku  biomassa.  Selain itu,  luas  permukaan  spesifik  dan  diameter  pori arang  biomassa  secara  signifikan  dipengaruhi oleh jenis bahan baku yang digunakan.
Peningkatan  suhu  pirolisis  menyebabkan jumlah  hidrogen,  nitrogen,  sulfur,  dan  unsur- unsur  lainnya  serta  kapasitas  pertukaran  kation dan  jumlah  gugus  fungsi  yang  mengandung oksigen permukaan menurun, sedangkan tingkat  aromatisasi  arang  biomassa  meningkat. Kondisi  ini  tidak  kondusif  untuk  adsorpsi logam  berat.  Di  sisi  lain,  dengan  peningkatan suhu pirolisis, luas permukaan spesifik, struktur void, dan alkalinitas arang biomassa meningkat, yang  kondusif  untuk  adsorpsi  logam  berat. Zhang  dkk.  (2020)  mempelajari  fungsi  dalam arang  biomassa  yang  diperoleh  dari  pirolisis kayu poplar pada suhu yang berbeda.
Karakterisasi
DRIFTS dan Raman menunjukkan  bahwa  gugus  karboksil  kurang stabil  dibandingkan  gugus  karbonil.  Fungsi aldehida  dan  keton  terbentuk  pada  200  C,  dan mendominasi  pada  300—500  ◦C.  Selain  itu, peningkatan  luas  permukaan  spesifik  serta kinerja  adsorpsi  dan  fiksasi  logam  berat  untuk arang  biomassa  tanaman  lebih  tinggi  daripada arang  biomassa  kotoran  sapi.  Secara  umum, arang  biomassa  yang  dihasilkan  oleh  pirolisis pada suhu sekitar 300 ◦C memiliki lebih banyak gugus  fungsi  yang  mengandung  oksigen, sedangkan arang biomassa yang dihasilkan oleh pirolisis  pada  500—700  C  mengandung  lebih banyak  mikropori  dan  luas  permukaan  yang lebih  besar  (Oliveira  dkk.,  2017).  Abu  dan kandungan  mineral  dalam  arang  biomassa  juga meningkat dengan meningkatnya suhu pirolisis.
Bahan  baku,  metode  persiapan,  suhu pirolisis,  waktu  tinggal,  metode  pretreatment, dan metode modifikasi arang biomassa memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  sifat- sifat  arang  biomassa,  yang  pada  gilirannya menentukan  kemampuan  arang  biomassa  untuk menyerap  dan  memperbaiki  logam  berat.  Oleh karena  itu,  banyak  faktor  kunci  yang  harus dipertimbangkan selama persiapan arang biomassa.  Suhu  pirolisis  memiliki  efek  yang signifikan  pada  kapasitas  adsorpsi  arang biomassa.
Pembuatan  arang  aktif  dari  biji  salak  belum pernah  diteliti.  Biji  salak  merupakan  limbah dari  buah  salak  (25-30%)  dari  buah  salak  utuh. Menurut  Widjajanti  dkk.  (2011),  komposisi kimia biji salak meliputi protein 5,75 %, lemak 0,42%,  abu  4,16  %,  fenol  0,69  %,  aktivitas Antioksida  12,06%,  dan  karbohidrat  89,67  % yang  terdiri  dari  28,98%  selulosa  dan  59,37% hemiselulosa berupa glukomanan (Pratiwi dkk., 2021).  Selulosa  dan  senyawa  aktif  yang terkandung dalam biji salak dapat dimanfaatkan sebagai  bioadsorben  karbon  aktif  (Prihardani, 2023).  Besarnya  kandungan  karbohidrat  ini, menjadikan biji salak layak untuk dimanfaatkan menjadi  adsorben.  Melimpahnya  limbah  biji salak di Pulau Jawa, kususnya di daerah Sleman Yogyakarta,  maka  pembuatan  adsorben  dari arang  biji  salak  ini  akan  dapat  meningkatkan nilai ekonomi limbah biji salak.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui potensi  arang  biji  salak  yang  diaktifkan  secara kimia  dan  fisika  dalam  menyerap  methylene blue.  Untuk  memprediksi  kapasistas  adsorpsi arang  aktif  biji  salak  terhadap  methylen  blue, dalam  penelitian  ini  digunakan  dua  jenis isoterm adsorpsi, yaitu Langmuir dan Freundlich.  Isoterm  adsorpsi  akan  dapat menggambarkan bagaimana zat terlarut berinteraksi dengan
adsorben untuk mengoptimalkan  fungsi  adsorben,  memprediksi kapasitas  adsorpsi  dalam  kondisi  tertentu,  dan menentukan  jenis  adsorpsi.  Isoterm  adsorpsi dapat digunakan untuk menentukan mekanisme adsorpsi  dalam  cairan  dan  fase  padat  (Saleh, 2022).

## 2. METODOLOGI
Bahan Bahan-bahan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu biji salak, kalium hidroksida (KOH),  HCl,  larutan  sintetis  methylene  blue, dan aquades.

## Peralatan
Peralatan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah, seperangkat alat pirolisis, seperangkat  glassware,  shaker,  oven,    furnace, dan  kertas  saring.  Untuk  keperluan  analisis digunakan instrumen Spektrofotometri UV-Vis.

## Preparasi Sampel
Pada  preparasi  sampel,  biji  salak  dicuci bersih  kemudian  dikeringkan  dibawah  sinar matahari  hingga  kadar  air  sekitar  20%. Selanjutnya  biji  salak  dipirolisis  pada  suhu
300 0 C  selama  1  jam.  Arang  yang  dihasilkan digiling  hingga  menjadi  serbuk  dan  diayak menggunakan ayakan 100 mesh.

## Pengaktifan  Arang  Biji  Salak  Menjadi Adsorben
Hasil  ayakan  arang  biji  salak  direndam dengan larutan KOH 1M, 2M, 3M, 4M, dan 5M dengan  waktu  yang  bervariasi  yaitu  3  jam,  6 jam,  9  jam,  12  jam  dan  24  jam.  Hasil  aktivasi dicuci dengan akuades hingga netral (menggunakan  kertas  pH).  Setelah  netral  di diaktivasi  dengan  pemanasan  pada  suhu  300 0 C di dalam furnace selama 1 jam.

## Analisis Karakterisasi SEM dan FTIR
Arang  biji  salak  sebelum  dan  sestelah diaktivasi    dikarakterisasi  dengan  SEM  untuk menentukan  struktur  permukaan  adsorben. Arang  biji  salak  sebelum  dan  setelah  diaktivasi dikarakterisasi dengan FTIR untuk menentukan gugus fungsi yang terdapat pada adsorben.

## Pembuatan Larutan Sampel
Larutan sampel dibuat dengan cara mengencerkan  larutan  standar  methylen  blue 1000  mg/L  dengan  akuades  menjadi  larutan sampel yang kosentrasinya 10 mg/L.

## Pengujian  Daya  Adsorpsi  Adsorben  Arang Biji Salak

## Penentuan Kapasitas Adsorpsi
Proses  adsorpsi  methylene  blue  dalam limbah  cair  menggunakan  adsorben  arang  biji salak  dilakukan  dengan  memasukkan  adsorben arang  biji  salak  sejumlah  0,1  gram  ke  dalam botol  yang  berisi  10  ml  methylene  blue konsentrasi 10 mg/L. Kemudian
mengkontakkan sampel dengan adsorben dengan  cara  diaduk  pada  kecepatan  100  rpm selama 30 menit dengan shaker. Setelah selesai, disaring  dengan  kertas  whatman  no  42  dan filtratnya di uji dengan spektrofotometer.
Pada proses adsorbsi, jumlah zat yang dapat diserap oleh adsorben mempunyai perbandingan  tertentu  tergantung  pada  sifat  zat yang diserap, jenis adsorben dan suhu adsorbsi. Dari  variabel  tersebut  maka  dapat  diturunkan menjadi  dua  bentuk  persamaan  yang  terkenal yaitu:

## 2.1. Persamaam Langmuir
Model  Langmuir  menjelaskan  adsorpsi monolayer  pada  permukaan  yang  seragam secara  energi  dimana  tidak  ada  interaksi  antar
lapisan.    Persamaan  Langmuir  (1)  sebagai berikut:
=     Ce + (1)
Dengan:  qt  =  efektivitas  adsorpsi  (mg/g),  b  = konstanta  langmuir,  Ce  =  konsentrasi  sisa (mg/L),  a  =  kapasitas  adsorpsi  maksimum (mg/l).

## 2.2. Persamaan Freundlich
Freundlich  untuk  menjelaskan interaksi antar  molekul  yang  teradsorpsi.  Model  ini berlaku untuk adsorpsi
heterogenitas
permukaan (Saleh 2022) dan adsorpsi
reversibel. Isoterm dengan meningkatnya sebagian kecil dari situs yang ditempati.
qt = KCe 1/n (2)
l og  qt = log K +   log Ce (3)
Ce = konsentrasi adsorbat dalam larutan setelah diserap,  K=  konstanta  Freundlich  atau kapasitas  penyerapan  relativ  (mg/g),  k  dan  n adalah  konstanta  asdsorbsi  yang  nilainya bergantung  pada  jenis  adsorben  dan  suhu adsorbsi. Bila dibuat kurva log qt terhadap log Ce  akan  diperoleh  persamaan  linear  dengan intersep  log  k  dan  kemiringan  1/n,  sehingga nilai k dan n dapat dihitung.

## Penentuan Pola Isoterm Adsorpsi
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  pada  uji kapasitas  penyerapan  arang  biji  salak  terhadap methylene  blue    selanjutnya  di  analisis berdasarkan  pola  isoterm  adsorpsi  Langmuir dan Freundlich.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Analisis Hasil SEM dan FTIR
Karakterisasi arang aktif biji salak menggunakan  instrumen  Scanning  Electron Microscope  (SEM)  untuk  melihat  struktur morfologi  pori-pori  pada  permukaan  arang  biji salak  yang  belum  diaktivasi  seperti  pada Gambar  1  (Prihardani  dkk.,  2023) dan  setelah diaktivasi  hasil  penelitian  ini  seperti  pada Gambar 2.
Gambar 1. Hasil SEM Pori Adsorben Arang Biji Salak (Prihardani dkk., 2023)

## Gambar 2. Hasil SEM Pori Adsorben Arang Biji Salak setelah Diaktivasi
Berdasar  hasil  SEM  arang  aktif  biji  salak pada  Gambar  2  dari  hasil  penelitian  ini  bila dibandingkan  dengan  hasil  SEM  arang  biji salak  yang  belum  diaktifkan  yang  dilakukan oleh  Prihardani  dkk.  (2023)  seperti  pada Gambar 1, nampak bahwa arang biji salak yang telah  diaktifkan  dengan  merendam  dalam larutan  KOH  5  M  selama  24  jam,  terlihat srtuktur  pori  arang  aktif  biji  salak  telah terbentuk  yang  ditandai  dengan  banyaknya rongga  kosong  yang  dalam  dengan  banyak mikro  pori  di  dalam  rongga-rongga  tersebut. Sedangkan  arang  biji  salak  yang  belum diaktifkan pori-porinya belum terbuka sempurna.
Dari  hasil  uji  spectra  terhadap  arang  aktif hasil  pirolisis  biji  salak  pada  suhu  300 0 C dengan  NaOH  5  M,  pada  Gambar  3  terdapat puncak-puncak  serapan  yang  masing-masing terletak  pada  kisaran  bilangan  gelombang  3400 cm -1 ,  (tepatnya  2661,61  cm -1 ,    1600  cm -1 (tepatnya  1392),  1000  cm -1 tepatnya  (1004,31 cm -1 ).

## Gambar 3. Hasil Uji FTIR Adsorben Arang Biji Salak
Puncak  serapan  pada  kisaran  3400  cm -1 menunjukkan  vibrasi  bengkokan  untuk  gugus O-H. Sedangkan serapan pada kisaran bilangan gelombang  1600  cm -1 diasosiasikan  sebagai vibrasi  regangan  untuk  gugus  –OH,  serta puncak  lainnya  pada  serapan  1004,31    cm -1 mengindikasikan keberadaan gugus Si-O-Si dan juga Si-O-Al (Bakkali dkk, 2016).

## 3.2. Uji Daya Adsorpsi Adsorben Arang Biji Salak
Dalam  penelitian  ini  dipelajari  pengaruh konsentrasi aktivator KOH terhadap daya serap arang  aktif  biji  salak  terhadap  methylen  blue serta  pengaruh  waktu  aktivasi  aktivator  KOH terhadap  daya  serap  arang  aktif  biji  salak terhadap  methylen  blue.  Konsentrasi  awal larutan  limbah  yang  digunakan  adalah  10  ppm, volume  adsorbat  10  mL  dan  waktu  kontak  30 menit. Massa adsorben yang digunakan masing- masing  adalah  0,1  gram.  Hasil  perbandingan komposisi adsorben optimum dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel  1.  Pengaruh  Konsentrasi  KOH  dan Waktu  Perendaman  Adsorben  terhadap Kapasistas Penyerapan Adsorben

## KOH
(M) 1 Kapasitas Penyerapan Adsorben Terhadap Methylen Blue (%) Waktu Perendaman (jam) 3 6 9 12 24 1 58,51 67,25 74,72 80,53 93,99 2 61,34 67,65 74,94 84,82 94,39 3 63,83 71,54 75,72 86,86 94,74 4 64,44 73,13 77,53 87,12 94,93 5 64,76 73,37 73,37 91,99 95,06
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  dibuat  grafik hubungan  antara  konsentrasi  aktivator  KOH pada berbagai waktu aktivasi terhadap
kapasitas  penyerapan  arang  aktif  biji  salak terhadap methylene blue.

## Gambar 4. Hubungan konsentrasi KOH terhadap kapasitas adsorpsi Adsorben Arang Biji Salak terhadap Methylene Blue
Berdasarkan  Tabel  1  dan  Gambar  4.  dapat dilihat  hubungan  konsentrasi  KOH  terhadap kapasitas  adsorpsi  Methylene  Blue  (MB), menunjukkan  kemampuan  daya  serap  MB meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi  larutan  KOH  sebagai  aktivator arang biji salak. Daya serap yang semakin besar menunjukkan  bahwa  luas  permukaan  karbon aktif  juga  semakin  besar.  Luas  permukaan karbon  aktif  yang  semakin  besar  mampu mengadsorpsi  larutan  methylene  blue  semakin banyak,  hal  ini  dikarenakan  semakin  besarnya bidang  kontak  yang  menyerap  adsorbat.  Nilai kapasitas  adsorpsi  adsorben  arang  biji  salak terhadap MB optimum dihasilkan pada konsentrasi  larutan  KOH  5  M  dengan  waktu perendaman  selama  24  jam  diperoleh  daya serap sebesar 95,0616%.

## 3.3. Pengaruh Waktu Perendaman Adsorben terhadap Kapasitas Adsorpsi
Gambar 5. Hubungan waktu aktivasi KOH terhadap Kapasitas adsorpsi Adsorben Arang Biji Salak terhadap Methylene Blue
Berdasarkan  Tabel  1  dan  Gambar  5. dapat dilihat hubungan waktu aktivasi (perendaman  arang  biji  salak  menggunakan larutan  KOH)  terhadap  kapasitas  adsorpsi
adsorben  arang  biji  salak  terhadap  methylene blue  menunjukkan  bahwa  jumlah  methylene blue  yang  teradsorpsi  semakin  meningkat seiring  dengan  lamanya  waktu  aktivasi.  Hal  ini sesuai  dengan  penelitian  Hartanto  &  Ratnawati (2010)  semakin  lama  waktu  aktivasi  membuat pori  yang  terbentuk  semakin  banyak,  sehingga daya serap akan semakin besar pula. Hal inilah yang  menyebabkan  arang  yang  diaktivasi selama  24  jam  dapat  mengadsorpsi  methylene blue  lebih  besar  dibandingkan  aktivasi  dengan waktu  3  jam,  6  jam,  9  jam  dan  12  jam. Penyerapan  optimum  yang  dihasilkan  oleh adsorben  dengan  aktivasi  selama  24  jam  dan konsentrasi  larutan  KOH  5  M  sebesar 95,0616%.

## Penentuan Harga Konstanta Freundlich dan Langmuir
Berdasar  hasil  adsorpsi  arang  biji  salak yang telah diaktifkan diperoleh grafik hubungan Ce/qt  versus  Ce  sesuai  persamaan  (1)  seperti pada Gambar 3, dan diperoleh = -1,7872;   = 1,5866, atau a = 0,63 dan b= -0,79.
Gambar 3.5 Hubungan Ce/qt Vs Ce

## Persamaan Freundlich
Berdasar data pada Tabel 3 dan persamaan (3) dapat dibuat grafik hubungan log Ce versus log  qt  seperti  Gambar  3.6.  dan  dari  grafik tersebut diperoleh nilai log K = 0,0534 dan  1/n = -0,1849, atau K = 1,131 dan n = -5,41.
Gambar 3.6. Hubungan Log qt Vs Log Ce
Pengujian  persamaan  adsorpsi  Langmuir dan  Freundlich  dibuktikan  dengan  grafik linierisasi  yang  baik  dan  mempunyai  harga koefisien  determinasi  R 2 ≥  0.9.  Dari  Gambar 3.5  dan  3.6  terlihat  bahwa  persamaan  adsorpsi Langmuir  dengan  R 2 =  0,9896  dan adsorpsi Freundlich  dengan  R 2 =  0,9436.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  persamaan  Langmuir  dan Freundlich  dapat  diterapkan  pada  proses adsorpsi ion methylen blue oleh adsorben arang biji salak. Diperoleh persamaan Langmuir Ce/qt =  1,5866  Ce-1,7872  dan  persamaan  Freundlich log  qt  =  -0,1849  log  Ce  +  0,0534  serta  harga konstanta dari kedua persamaan tersebut seperti terlihat pada Tabel 2.
Tabel  2.  Nilai  Konstanta  untuk  Persamaan Isoterm Adsorpsi Isoterm Konstanta Nilai Langmuir a 0,63 b -0,79. Freundlich K 1,131 n -5,41

## 4. KESIMPULAN
Adsorben  arang  biji  salak  yang  diaktifkan dengan  larutan  KOH  5  M  dengan  perendaman selama  24  jam,  dengan  pemanasan  suhu  300 0 C selama 1 jam mampu menyerap methylene blue sebesar  95,0616%.  Persamaan  Langmuir  dan Freundlich  dapat  diterapkan  pada  proses adsorpsi ion methylen blue oleh adsorben arang aktif biji salak.

## DAFTAR PUSTAKA
Cai,  C.Y.,  Zhao,  M.H.,  Yu,  Z.,  Rong, H.W., Zhang, C.S., (2019), Utilization  of  nanomaterials  for in-situ remediation of heavy metal(loid) contaminated
sediments:  a  review,  Sci.  Total Environ. 662 (2019) 205–217. Falahiyah, D. (2015). Adsorpsi Methylene Blue menggunakan  Abu  dari  Sabut  dan
Tempurung  Kelapa  Teraktivasi  Sulfat. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Gopal  Reddi,  M.R.,  Gomathi,  T.,  Saranya  M.,
Sudha,  P.N.,  (2017),  Adsorption  and kinetic  studies  on  the  removal  of chromium  and  copper  onto  Chitosan-g- maliec
anhydride-g-ethylene dimethacrylate,  International  Journal  of Biological  Macromolecules.  104,  1578- 1585.
Hartanto,  S,  &  Ratnawati  (2010 ),  Pembuatan Karbon  Aktif  dari  Tempurung  Kleapa Sawit  dengan  Metode  Aktivasi  Kimia . Jurnal Sains Materi Indonesia Vol. 12 no. 1,  hal. 12-16. ISSN: 14111098
Krutof,  A.,  Bamdad,  H.,    Hawboldt,  K.A.,
MacQuarrie,  S.,  (2020)  Co-pyrolysis  of softwood  with  waste  mussel  shells: biochar analysis, Fuel 282, 118792.
Li,  Z.H.,  Xing,  B.,  Ding,  Y.,  Li,  Y.C., Wang,  S.R.,  (2020),    A  high- performance  biochar produced from  bamboo  pyrolysis  with  in- situ nitrogen doping and activation for adsorption of phenol  and  methylene  blue,  Chin. J.  Chem.  Eng.  28  (11),  2872– 2880.
Nzediegwu,  C.,  Arshad,  M.,  Ulah,  A.,  Naeth, M.A., Chang, S.X., (2021), Fuel, thermal and  surface  properties  of  microwave- pyrolyzed  biochars  depend  on  feedstock type and pyrolysis temperature,
Bioresour. Technol. 320, 124282.
Oliveira,  F.R.,  Patel,  A.K.,    Jaisi,  D.P., Adhikari,  S.,  Hui,  L.,  Khanal,  S.K., (2017),    Environmental  application  of biochar  current  status  and  perspectives, Bioresour. Technol. 246, 110–122.
Pratiwi,  D.E.,  Putri,  S.E.  H aeruddin,  M. I.  W.
(2021).  Analysis  of  Nutritional  Content of  SalakSeed  Coffee,  Pekkabata  Village, Duampanua  District,  Pinrang  Regency. X(1), 16–19.
Prihardani,  F.,  Sari,  N.M.,  Triana,  N.W.,  2023, Pembuatan  Tablet  Arang  Aktif  Dari  Biji Salak Dengan Proses Karbonisasi, Prosiding  Seminar  Nasional  Teknik
Kimia  Soebardjo  Brotohardjono  XIX, 110-118.
Saleh, T.A., 2022. Chapter 4 - Isotherm models of  adsorption  processes  on  adsorbents and  nanoadsorbents.  Interface  Science and Technology 34, 99–126.
Silva,  F.,  Nascimento,L.,  Brito,  M.,  da  Silva,
K.,Paschoal,  W.,  and    Fujiyama,  R. (2019).  Biosorption  of  Methylene  Blue Dye  Using  Natural  Biosorbents  Made from Weeds. Materials, 12(15), 1–16.
Sizmur,  T.,    Fresno,  T.,  Akgül,  G.,  Frost,  H.,
Moreno-Jim´enez,  E.,  (2017),    Biochar modification  to  enhance  sorption  of inorganics from water, Bioresour. Technol. 246, 34–47.
Song,  X.D.,  Xue,  X.Y.,    Chen,  D.Z.,  He,  P.J., Dai, X.H., (2014), Application of biochar from  sewage  sludge  to  plant  cultivation: influence  of  pyrolysis  temperature  and biochar-to-soil  ratio  on  yield  and  heavy metal  accumulation,  Chemosphere  109, 213–220.
Supenah,  P.,  Widyastuti,  E,.  &  Priyono,  E (2015).  Kajian  Kualitas  air  Sungai Condong yang Terkena Buangan Limbah Cair  Industri  Batik  Trusmi  Cirebon. Biosfera, 32(2), 110-118
Tan, X.F., Liu, S.B., Liu, Y.G., Gu, Y.L., Zeng, G.M., Hu, X.J., Wang, X., Liu, S.B.H., .Jiang,  L.H.,  (2017),  Biochar  as potential  sustainable  precursors for  activated  carbon  production: multiple
applications in environmental protection and energy storage, Bioresour.
Technol. 227, 359–372.
Wang,  C.,    Wang,  H.,  (2018),  Pb(II)  sorption from  aqueous  solution  by  novel  biochar loaded  with  nanoparticles,  Chemosphere 192, 1–4.
Widjajanti,  E.,  Regina,  T.  P.,  &  M. Pranjoto.,  (2011).  Pola  Adsorpsi Zeolit  terhadap  Pewarna  Azo  Metil Biru  dan  Metil  Jingga.  Prosiding
Seminar
Nasional
Penelitian,
Pendidikan  dan  Penerapan  MIPA, Universitas Yogyakarta, K15 -K22.
Xiao,  F.,    Bedane,  A.H.  Mallula,  S.  Sasi,  P.C., Alinezhad,  A.,  Soli,  D,    Hagen,  Z.M., Mann,  M.D.  (2020)  Production  of granular  activated  carbon  by  thermal  air oxidation of biomass charcoal/biochar for water  treatment  in  rural  communities:  a mechanistic  investigation,  Chem.  Eng.  J. Adv. 4, 100035.
Zhang,  C.T.,  Zhang,  Z.M.,    Zhang,  L.J.,  Li, Q.Y.,  Li,  C.C.,  Chen,  G.Z.,  Zhang,  S., Liu X., Hu, Q., (2020),  Evolution of the functionalities  and  structures  of  biochar in  pyrolysis  of  poplar  in  a  wide temperature  range,  Bioresour.  Technol. 304, 123002.